298 
V. Sclmmoff-Deleano. 
Schmelzpuuktsbestiiiiiuungeu wurden nicht ausgeführt, weil 
die Produkte nicht vollkonnnen homogen waren. U. d. M. zeigte 
sich eine Zunahme der A usl ös c h un gs s c h i e f e cy bis 45“ 
bei den e i s e n r e i c li s t e n Kristallen. 
2 . Diopside mit beiden Sesquioxyden. 
Eisenoxyd und Tonerde werden zusammen nur z. T. vom 
Diopsid aufgenommen, und es tritt bei größerem Ox}'dzusatz fast 
stets eine Aufspaltung des Pyroxens ein, so daß die Bildung des 
Silikates RO . ^*3 • ermöglicht wird. Schon C. Doelter 
beobachtete, daß in einer Mischung von 68proz. Diopsid, 7 proz. 
Tonerde und 25 proz. Eisenoxyd Plagioklas (Anorthit) entsteht. Die 
Tonerde verbindet sich leicht mit Kieselsäure und Kalk, die dem 
Diopsid entzogen wird, zu triklinem Feldspat ^ Noch leichter ge- 
schieht dies, wenn an Stelle von Diopsid eine Kalk-Magnesia- 
Kieselsäuremischung im Oxydverhältnis 1:1:2 mit Tonerde zu- 
sammengeschmolzen wird. 
Die CO.,- und H„ 0-hältigen Mischungen der Silikate des 
Kalkes, der Magnesia und des Eisens wurden in folgenden Ge- 
wichtsverhältnissen im Kohleofen geschmolzen : 
12,80 g- CaSiÜj 
15,84 g MgSiOg 
1,75 g FeSiOj 
mit 2,78 g Al, O3 
und 0,92 g Fe, O3 
entsprechend einem Pyroxeii der Zusammensetzung: 
8 Ca Si U3 . 8 Mg Si O3 . Fe Si ( >3 
— 15 Mol.-% AI3O3 
5 Mol.-% Fe„0,. 
Man erhält ein graugefärbtes Glas, das im Fourquignonofen 
durch 12 Stunden u m k r i s t al 1 i s i e r t wurde und u. d. M. ein 
Gemenge darstellt, das neben Magnetit und Enstatit auch schief- 
getroftene Schnitte von Olivin enthält. Diopsid war nicht aus- 
kristallisiert. 
Es wurde nun synthetisch ein Pyroxen (nach einem Pyroxen 
von Löbau in Sachsen) hergestellt, dessen chemische Zusammen- 
Setzung- folgende war: 
Si ( 
Al, t), .... 
8,48 
Fe2()3 .... 
6.21 
FeO 
l’aO 
23.26 
MgO 
11.63 
KX).51 
' 0. Doelter. 1 c. 57. 
